SÉANCE DU 3 MARS ip,l3. 701 



elle montre un point critique à 1020 . M. Harrison (1902) et M. Belloc (igo3) n'ont 

 pas trouvé de discontinuité dans la courbe de la force thermo-électrique du fer, mais 

 indiquent qu'un maximum de la courbe du pouvoir thermo-électrique pourrait corres- 

 pondre à un point critique aux environs de 800°. 



Résistance électrique. — La courbe de la résistance électrique du fer (une division 

 correspond à la résistance électrique à o°) manifeste entre "5o° et 85o° un changement 

 de direction parfaitement continu qu'il serait difficile d'assimiler à un point critique. 

 Une discontinuité dans l'allure de la courbe se montre à 900° et à 1020 avec un chan- 

 gement de direction entre ces deux températures. La continuité du premier change- 

 menldedirection avait déjà été remarquée par M. Morris (1897) et M. Harrison (1902); 

 la discontinuité à 930° et à 1020 n'avait pas encore été signalée. 



Dilatation. — La courbe de dilatation (une division correspond à 0,002 de la lon- 

 gueur de l'échantillon à o°) présente aux environs de 9-5o° un maximum suivi d'une 

 contraction. L'ampleur de cette contraction paraît dépendre assez sensiblement des 

 cond i lions d'échaulfement, comme l'avait déjà fait remarquer M. H. Le Gh atelier (1899). 

 MM. Cliarpy et Grenet placent la contraction du fer à o,o3 pour 100 de carbone 

 entre 86o° et 890 . 



Points thermiques. — La courbe de refroidissement accuse un arrêt à 890° et un 

 changement de direction très faible aux environs de 700 . Si nous considérons que le 

 point critique placé à 960° sur la courbe d'échaulfement de la résistance électrique du 

 fer se déplace sur la courbe de refroidissement à 890 , nous pouvons par analogie 

 supposer que l'absorption de la chaleur se fait pendant réchauffement aux environs 

 de 950 . 



Ces résultats peuvent être expliqués en partie par l'hypothèse émise 

 récemment par M. Benedicks (1912), que le fer ($ d'Osmond est constitué 

 par une solution solide du fer y dans le fer a. Le changement continu de 

 direction de la courbe de la résistance électrique correspond alors au maxi- 

 mum de la solution solide. 



Gette forme prendrait, en effet, un diagramme de la résistance spécifique en fonction 

 de la composition de deux constituants formant entre eux une solution solide continue, 

 si l'un des constituants était pris à une température suffisamment supérieure à celle 

 de l'autre constituant et les alliages à des températures intermédiaires. 



L'hypothèse de M. Benedicks n'est plus suffisante pour expliquer le point 

 critique à 1020 et nous devons admettre l'existence d'une nouvelle solution 

 solide pour interpréter le changement de direction de la courbe de la résis- 

 tance électrique entre t)5o" et 1020' 1 . 



Le fer & serait ainsi stable au-dessous de 730" où commence sa dissocia- 

 tion (point critique sur la courbe de la force thermo-électrique, commen- 

 cement de la transformation magnétique). Un fer (ï' serait stable à p,5o° 



